362 
J. Königsberger und Wolf. J. Müller, 
für möglich, und unsere Versuche bestätigen das in der Haupt- 
sache. Über die anderen Mineralien liegen sehr verschiedene 
Angaben vor. In seiner ersten Publikation 1 gibt Daubree als 
weitere Produkte an : Wollastonit in nadelförmigen , sehr feinen 
Kristallen, sowie Körner mit Glasmasse, die nicht vollkommen zer- 
setzt war; diese Körner bezeichnete er als ein Doppelsilikat von 
Kalk und Natron. In seiner späteren zusammenfassenden Dar- 
stellung 2 sagt Daubree, daß aus gewöhnlichem Glas zwei, oft drei 
Produkte entstehen. Erstens eine faserige, in konzentrischen Schalen 
sich ablösende Masse mit einer Zusammensetzung ähnlich der des 
Pektoliths. Kristallographische und optische Eigenschaften sind 
nicht angegeben ; damals war die mikroskopische Untersuchungs- 
methode noch wenig ausgebildet. Auch ist gerade bei diesem 
Versuch mit Analyse das Eisenrohr geplatzt und, ob sonst die 
Bildung des Silikats erfolgt wäre, ist zweifelhaft. Daher ist in 
den beiden neueren vorzüglichen Werken der französischen Autoren, 
welche die Mineralsynthesen zusammenfassend behandeln [F. Fouque 
et Michel Lew, Synthese des mineraux et des roclies 1882 und 
Stax. Meuxier, Les methodes des syntheses en mineralogie 1891], 
die Synthese von Wollastonit und Pektolith durch Daubree als 
unsicher nicht erwähnt worden. In der Lösung blieben als zweites 
Produkt 63 °/o Natron und 37 °/o Kieselsäure gelöst, die Daubree 
nach damaliger Auffassung als basisches Natronsilikat bezeichnete. 
Als drittes erwähnt Daubree Quarzkristalle auf der Innenseite 
der zersetzten Glasröhre. Die veränderte Glasmasse selbst zerfiel 
in gelbliche Sphärolithe , in nadelförmige farblose , in Säuren un- 
lösliche Mikrolithe und Sphärolithe, die, wie schon Daubree ver- 
mutete, Clialcedon waren. Außerdem wurden olivengriine Kristalle 
von Form und Farbe des Augits erhalten , die Glas merkbar 
ritzten, in kochender konzentrierter Salzsäure unlöslich waren und 
vor dem Lötrohr zu einer schwarzen Kugel schmolzen. 
Das Glas, das Daubree verwendet hat, muß demnach größere 
Mengen Eisen enthalten haben , wenn auch die Analyse nichts 
darüber aussagt: 
SiO, 
. . . . 68.4 
Ca Ö 
. . . . 12,0 
MgO . . . . 
Na 2 0 . . . . 
. . . 14,7 
Al 2 0 3 . . . . 
... 4,9 
Über die Einwirkung von reinem Wasser auf verschiedene 
Gläser bei niedrigeren Temperaturen existieren zahlreiche Ver- 
1 Dauerte, Ann. des mines. (5.) 12. p. 295 ff. 1857. 
3 Daubree, Synthetische Studien zur Experimentalgeologie, übers, 
von A. Gurlt. Braunschweig 1880. p. 119 ff. 
